( 979 ) 

 phite était attaqué par l'acide nitrique fumant qui détruit la première va- 

 riété de carbone. Le graphite restant était traité par l'acide fluorliydrique 

 à l'ébullilion, puis par l'acide sulfurique chaud, enfin lavé et séché. 



» Aluminium. — Lorsque l'on chaufle raluminiiim pendant 5'" à 6"" au four élec- 

 trique (35o ampères et 70 volts), en présence de charbon de sucre, ou même simple- 

 ment dans un creuset en charbon, le métal se carbure, et, par refroidissement, on 

 obtient un culot présentant une cassure cristalline jaune et renfermant le carbure 

 d'aluminium C^Al*. Si l'on chauffe 10™ à 12™, le carbure d'aluminium se volatilise 

 en partie, et il reste une substance grise, cassante, poreuse, hérissée de cristaux de 

 graphite. Ce dernier composé est isolé par l'acide chlorhydrique, puis purifié par 

 l'acide nitrique, par l'acide sulfurique et l'acide fluorhydrique. Finalement, il se pré- 

 sente en groupements de petits cristaux très brillants, présentant parfois quelques 

 filaments noirs. Sa densité est de 2,11. Dès la première attaque par le mélange oxy- 

 dant, le graphite se gonfle et, dès la deuxième, les plus petits fragments sont complè- 

 tement transformés en oxyde graphitique. L'acide concentré fournit, à la première 

 attaque, un oxyde vert clair qui devient jaune à la seconde. 



» Manganèse. — Le manganèse préparé au four à vent ne renferme, comme 

 M. Berthelot l'a indiqué, que du carbone amorphe; mais lorsque l'on prend ce car- 

 bure de manganèse et qu'on le chauffe pendant quinze minutes en présence d'un 

 excès de carbone sous l'action d'un arc de 35o ampères et 5o volts, le culot métal- 

 lique qui reste renferme des cristaux de graphite et en est recouvert ('). Ce graphite 

 est en lames brillantes assez grandes, présentant de beaux hexagones réguliers. Traité 

 par le mélange oxj'dant, il fournit à la troisième attaque une transformation complète 

 en oxyde graphitique jaune bien cristallisé. 



» Nickel. — Le nickel chauffé au four électrique donne un graphite qui, par 

 l'aspect et la forme, rappelle celui de la fonte grise, mais ses cristaux sont beaucoup 

 plus nets. Ils se transforment facilement dès la deuxième attaque en oxyde graphitique. 



» Chrome. — Les carbures de chrome, que nous avons déjà décrits dans une Note 

 présentée à l'Académie, dissolvent avec facilité du carbone et, par refroidissement, ils 

 laissent un culot métallique qui, par traitement par les acides, fournit des cristaux 

 beaucoup plus petits que ceux du manganèse. Ces cristaux sont irréguliers, m'oins 

 brillants et ils s'attaquent déjà plus difficilement que les graphites du fer (-) et du 

 manganèse, ce qui tient au point de fusion élevé du chrome. Par le mélange oxydant, 

 la transformation ne commence nettement qu'à la troisième attaque. Il se fait un 

 oxyde graphitique, volumineux, jaune pâle, se présentant en masse irrégulière. 



{') Celte expérience semble être en contradiction avec la démonstration que j'ai 

 donnée précédemment de la facile volatilisation du manganèse au four électrique. Cela 

 tient à ce que le manganèse métallique est beaucoup plus volatil que le manganèse 

 carburé. Ce dernier corps cependant finit aussi par disparaître sous l'action calori- 

 fique continue di; 1 arc électrique. 



(-) Nous décrirons les graphites fournis par le fer dans différentes conditions de 

 température dans une prochaine Note. 



